公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

５節 仕上塗材仕上げ外壁等の改修
４．５．１

一般事項

この節は、既存の仕上塗材仕上げ等を改修する場合及びコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁等に仕上塗材塗りを行う場合に適用する。
４．５．２ 材料
(1) 仕上塗材は、JIS A 6909 (建築用仕上塗材) による。なお、仕上塗材の製造所において指定された色、つや等に調合し、有効期間を経過したものは使用しない。また、下塗材、主材及び上塗材は、同一製造所の製品とする(2) 仕上塗材は表 4.5.1 により、種類 (呼び名) 、仕上げの形状及び工法は特記による。
(3) 複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の耐候性は、特記による。
(4)

複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材は表 4.5.2 により、樹脂、外観及び溶媒の種類は特記による。

(5)

増塗材は、主材基層塗りに用いる材料とする。

(6)

設計図書に定められた防火材料は、建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとする。

(7)

下地調整塗材は、JIS A 6916 (建築用下地調整塗材) による。

(8)

水は、4.3.5(5)(ｲ)による。

(9) ポリマーセメントモルタルは、4.2.4(2)(ｳ)による。
(10) 塗膜はく離剤は、実績等の資料を監督職員に提出する。
(11)(1)から(10)まで以外の材料は、仕上塗材の製造所の指定する製品とする。
表４．５．１ 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法 (その１)

種 類

呼 び 名

外装薄塗材Ｓｉ

仕上げの
形状
砂壁状
ゆず肌状
ゆず肌状
さざ波状
砂壁状

ゆず肌状
可とう形
外装薄塗材Ｓｉ ゆず肌状
薄付け

さざ波状

仕上塗材

砂壁状
ゆず肌状

外装薄塗材Ｅ

平たん状
凹凸状
ゆず肌状
さざ波状
着色骨材
砂壁状

工法(注)４

所要量 (㎏/㎡)(注)５

塗り回数

吹付け

下塗材(注)１
主 材

0.1 以上1.0 以上1
2

ローラー

下塗材 ( 注 ) １
主 材

0.1 以上1

0.6 以上1～2(注)６

ローラー

下塗材
主 材

0.1 以上1.2 以上

1
2

ローラー

下塗材
主 材

0.1 以上1

1.2 以上1～2(注)６

下塗材(注)１

0.1 以上主 材

1.0 以上1
2

下塗材(注)１
主 材

0.1 以上0.6 以上1
1～2(注)６

下塗材(注)１

0.1 以上主 材

1.5 以上

1
2

吹付け

こて

ローラー
吹付け

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

1

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
前ページから続く種 類

呼 び 名
外装薄塗材Ｅ

仕上げの
形状
着色骨材
砂壁状
砂壁状
ゆず肌状

可とう形
外装薄塗材Ｅ

平たん状
凹凸状

薄付け

ゆず肌状

仕上塗材

さざ波状
ゆず肌状

工法(注)４
こて
吹付け
こて

ローラー

さざ波状
凹凸状

吹付け

外装薄塗材Ｓ

砂壁状

吹付け

外装厚塗材Ｃ

厚付け
仕上塗材

平たん状
凹凸状
ひき起こし
かき落とし
吹放し

外装厚塗材Ｓｉ
外装厚塗材Ｅ

凸部処理
平たん状
凹凸状
ひき起こし

塗り回数

下塗材(注)１

0.1 以上主 材

0.9 以上下塗材
主 材

0.1 以上1.2 以上

1
2

下塗材
主 材

0.1 以上1.2 以上1
1～2(注)６

下塗材
増塗材
主材基層
主材模様

0.1 以上0.7 以上1.0 以上0.4 以上1
1
1～2(注)６
1

下塗材
主 材
下塗材
主材基層
主材模様
上塗材(注)3

0.1 以上1.0 以上0.1 以上3.0 以上2.0 以上0.3 以上

1
1
1
1
1
2

下塗材(注)１
主 材
上塗材(注)３

0.1 以上5.0 以上0.3 以上1
1～2(注)６
2

下塗材
主材基層
主材模様

0.1 以上1.5 以上1.5 以上上塗材(注)２

0.3 以上

1
1
1
2

下塗材
主 材

0.1 以上3.0 以上上塗材(注)２

0.3 以上1
1～2(注)６

ローラー

防水形
外装薄塗材Ｅ

吹放し凸部処理

所要量 (㎏/㎡)(注)５

吹付け

こて

吹付け

こて
ローラー

1
1～2(注)６2

表４．５．１ 仕上塗材の種類（呼び名）、仕上げの形状及び工法 (その２)

種 類

複層
仕上塗材

呼 び 名

複層塗材ＣＥ
複層塗材ＲＥ
複層塗材Ｓｉ
複層塗材Ｅ

仕上げの
形状

工法(注)４

凸部処理
凹凸状

吹付け

ゆず肌状

ローラー

所要量 (㎏/㎡)(注)５
下塗材
主材基層
主材模様
上塗材(注)７
下塗材
主 材
上塗材(注)７

塗り回数

0.1 以上1
0.7 以上1
0.8 以上10.25 以上
2
0.1 以上1
1.0 以上1～2(注)６
0.25 以上
2
次ページへ続く

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

2

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
前ページから続く
種 類

仕上げの

呼 び 名

形状

可とう形
複層塗材ＣＥ
複層
仕上塗材

凸部処理
凹凸状

ゆず肌状
凸部処理
防水形複層塗材ＣＥ 凹凸状
防水形複層塗材ＲＥ
防水形複層塗材Ｅ
ゆず肌状

可とう形
改修用
仕上塗材

工法(注)４

塗り回数

吹付け

下塗材
主材基層
主材模様
上塗材(注)７

0.1 以上1.0 以上0.5 以上0.25 以上

ローラー

下塗材
主 材
上塗材(注)７

0.1 以上1.0 以上0.25 以上

下塗材
増塗材
主材基層
主材模様
上塗材(注)７

0.1 以上0.9 以上1.7 以上0.9 以上0.25 以上

1
1～2(注)６
2
1
1
2
1
2

主 材
上塗材(注)７

0.3 以上0.25 以上

1
2

主 材
上塗材(注)７

0.8 以上0.25 以上

1
2

吹付け
ローラー

平たん状

ローラー

可とう形改修塗材Ｅ
可とう形改修塗材ＲＥ さざ波状
可とう形改修塗材ＣＥ

ローラー

ゆず肌状

所要量 (㎏/㎡)(注)５

吹付け1
1～2(注)６2(注) １．下塗材を省略又は専用の下地調整材を用いる場合は、仕上塗材の製造所の指定による。
２．上塗材の適用は、特記による。
３．上塗材がセメントスタッコ以外の塗材の場合は、特記による。
４．工法欄の吹付け、ローラー塗り及びこて塗りは、主材の塗付けに適用する。
５．所要量は、被仕上塗材仕上げ面単位面積当たりの仕上塗材 (希釈する前) の使用質量とし、製造所の指定による。なお、表の所要量は、２回塗りの場合、２回分の使用質量を示す。
６．塗り回数は、仕上塗材の製造所の指定による。
７．複層塗材の上塗りがメタリックの場合の所要量及び塗り回数は、4.5.6(7)(ｴ)(a)による。
表４．５．２ 複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材の種類

樹脂

アクリル系

外観 つや

つや

メタ

アクリル
シリコン系

シリ
カ系

ポリウレタン系

つや

つや

つや

なし リック あり

メタ つや

溶媒

あり

なし リック なし

あり

溶剤系

○

○

○

─

○

○

○

弱溶剤系

○

○

─

─

○

○

─

つや

メタ

ふっ素系
つや

つや メタ

なし リック ありなし リック

○

○

○

○

○

○

〇

〇

─

〇

〇

─

水 系
○
○
─
○
○
○
─
○
○
─
○
○
─
凡 例
○印：選択可能、― 印：選択不可(注)
つやなし及びメタリックは、可とう形複層塗材、防水形複層塗材及び可とう形改修塗材には適用しない。
日本ペイントの対応商品は、下記ホームページをご参照ください。
JIS A 6909 建築用仕上塗材 規格と組合せ一覧表
https://www.nipponpaint.co.jp/images/products/building/JIS2.pdf

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

3

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
４．５．３ 施工一般
(1) 施工に先立ち、見本帳又は見本塗板を監督職員に提出する。
なお、見本塗板は、所要量又は塗厚が工程ごとに確認できるものとする。
(2)

仕上げ工程の放置時間等は、7.1.4［施工一般］(8)による。

(3)
(4)

施工場所の気温が低い場合は、7.1.6［施工管理］(1)による。
降雨、多湿等により結露のおそれのある場合又は強風時には、原則として、行わない。

(5)

仕上げに溶剤を用いる場合は、換気をよくして、溶剤による中毒を起さないようにする。

(6) 所要量等の確認方法は、防水形の仕上塗材の場合、単位面積当たりの使用量によること
を標準とする。また、仕上りの程度の確認は、表 4.5.3 による。
表 ４．５．３ 仕上りの程度の確認
確 認 項 目仕上りの程度

見本帳又は見本塗板との比較

見本と色合、模様、つや等の程度が同様であること。

塗り面の状態むら、はじき等がないこと。

(7) シーリング面に仕上塗材仕上げを行う場合は、シーリング材が硬化した後に行うものとし、塗重ね適合性を確認し、必要な処理を行う。
(8) コンクリートの表面のひび割れ部及び欠損部の処置は、２節による。
(9) モルタルの表面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処置は、３節による。
４． ５．４(1)

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整

既存塗膜の劣化部の除去、下地処理及び下地調整は次により、工法は特記による。
(ｱ) サンダー工法(ｲ)

高圧水洗工法(ｳ) 塗膜はく離剤工法(2)(ｴ) 水洗い工法
下地調整で、下地調整塗材に代えてポリマーセメントモルタルを使用する場合は、特記
による。

(3)

サンダー工法は、次による。
(ｱ) 工程は表 4.5.4 により、処理範囲は特記による。特記がなければ、既存仕上げ面
全体とする。
表４．５．４ サンダー工法
工 程1

劣化膜の除去除去・下地処理・下地調整方法
ぜい弱化した塗膜の表面、ふくれ等をサンダー、
スクレーパー等により除去する。

下地処理
2（下地のひび割れ部等
の補修）

3

下
地
調
整

4

適用は特記による。

水洗い・清 掃粉化物、付着物等は、高圧水洗機を使用して除去し、清掃を行う。

下地調整材塗りサンダー等により部分的に除去した箇所は、セメント系
下地調整塗材 を充填し、段差のないよう全体を調整する。なお、使用する下地調整塗材等は、4.5.5 による。

(ｲ) 高圧水洗機は、粉化物、付着物等の除去に適したものとする。
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

4

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(4) 高圧水洗工法は、次による。
(ｱ)

工程は表 4.5.5 により、処理範囲は特記による。特記がなければ、既存仕上げ面
全体とする。
表４．５．５ 高圧水洗工法
工

1

程

除去・下地処理・下地調整方法

既存塗膜及び高圧水洗機を使用し、既存塗膜及び下地コンクリートの下地の劣化部の除去

劣化部を除去する。

下地処理
2（下地のひび割れ部等
の補修）

3

下地調整

適用は特記による。
高圧水洗機により除去した箇所は、下地調整塗材でしご
き塗りを行い、平らに仕上げる。
なお、使用する下地調整塗材等は、4.5.5 による。

(ｲ)

高圧水洗機の加圧力は、コンクリート表面及び既存塗膜の付着強度により異なるため、試験施工を行い、監督職員の承諾を受ける。
(ｳ) 高圧水洗機を使用し、既存塗膜を除去する場合は、施工に関する十分な経験と技能を有する技術者の施工とする。
なお、高圧水による事故の防止に努める。
(ｴ)

(5)

床版下、厚付け仕上塗材仕上等の場合は、工程３を省略する。

塗膜はく離剤工法は、次による。
(ｱ) 工程は表 4.5.6 により、処理範囲は特記による。特記がなければ、既存仕上げ面
全体とする。
表４．５．６ 塗膜はく離剤工法
工

程

1

塗膜の除去

2

下地処理
（下地のひび割れ部等
の補修）

3
4

下地
調整

除去・下地処理・下地調整方法
塗膜はく離剤を使用し、スクレーパー等により既存塗膜を全て除去する。
適用は特記による。

水洗い・清 掃塗膜、粉化物等の除去、清掃を行う。

下地調整材塗り

全面に下地調整塗材でしごき塗りを行い、平らに仕上げる。なお、使用する下地調整塗材等は、4.5.5 によ
る。

(ｲ)
(ｳ)

塗膜はく離剤は、試験施工を行い、監督職員の承諾を受ける。
塗膜はく離剤を使用し、既存塗膜を除去する場合は、はく離剤等が残り、新規塗膜に影響を与えることのないよう除去する。
(ｴ) 床版下、厚付け仕上塗材仕上等の場合は、工程４を省略する。
(6)

水洗い工法は、次による。
(ｱ)

工程は表 4.5.7 により、処理範囲は特記による。特記がなければ、(3)から(5)までの処理範囲以外の既存仕上面全面とする。
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

5

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
表４．５．７ 水洗い工法
工

程除去・下地処理方法

1

下地処理（下地のひび割れ部等の補修）適用は特記による。

2

水洗い・清掃粉化物、付着物等は、デッキブラシ等を用いて水洗いにて除去し、清掃する。

(ｲ)

水洗いで、デッキブラシによる水洗いに代えて、高圧水洗機を使用する場合は、粉化物・付着物等の除去に適した加圧力のあるものとする。
(7) モルタル下地の仕上げは、表 4.5.8 により、仕上塗材の種類に応じた○印の仕上げとする。
表４．５．８ 仕上塗材の種類に応じたモルタル下地の仕上げ
仕上塗材の種類

モルタル下地の仕上げ(呼び名)

はけ引き 金ごて

木ごて

備考

外装薄塗材Ｓｉ、外装薄塗材Ｅ、外装薄塗材Ｓ、外装厚塗材Ｓｉ、 外装厚塗材Ｅ、複層塗材ＣＥ、複層塗材Ｓｉ、 複層塗材Ｅ

○

○

○

薄塗材の場合は、金ごて又は木ごて外装厚塗材Ｃ○─○─

可とう形外装薄塗材Ｓｉ、
可とう形外装薄塗材Ｅ、防水形外装薄塗材Ｅ、可とう形複層塗材ＣＥ、複層塗材ＲＥ、防水形複層塗材ＣＥ、防水形複層塗材Ｅ、防水形複層塗材ＲＥ

─

○

─

─

(8) ＡＬＣパネル下地の場合は、ＡＬＣパネル面の欠け、穴等を、ＡＬＣパネルの製造所の指定する補修モルタルで平滑にする。
(9)

押出成形セメント板下地の場合は、押出成形セメント板面の欠け、表面の傷等を、押出成形セメント板の製造所の指定する補修材料で平滑にする。

４．５．５

既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ外壁等の下地調整

既存のコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁等に仕上塗材塗りを行う場
合の下地調整は、次による。
(ｱ) コンクリート面の下地調整は、次による。
(a)(b)

目違いは、サンダー掛け等により取り除く。
下地面の清掃を行う。

(c)

下地調整塗材Ｃ－２を、１～２mm程度全面に塗り付けて、平滑にする。ただし、スラブ下等の見上げ面、厚付け仕上塗材仕上げ等の場合は、省略する。

(d)

下地の不陸調整厚さが１mm 以下の場合は、(c)の下地調整塗材Ｃ－２に代えて、下地調整塗材Ｃ－１を平滑に塗付けることができる。
下地の不陸調整厚さが３mmを超えて１０mm 以下の場合は、(c)の下地調整塗材(e)Ｃ－２に代えて、下地調整塗材ＣＭ－２を平滑に塗り付ける。
(ｲ) モルタル、せっこうプラスター及びプレキャストコンクリート面の下地調整は、次による。
(a) 下地面の清掃を行う。
(b) 合成樹指エマルションシーラーを全面に塗り付ける。ただし、仕上塗材の下塗
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

6

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
材で代用する場合は、省略することができる。
(ｳ) ＡＬＣパネル面の下地調整は、次による。
(a)

下地面の清掃を行う。

(b)

合成樹脂エマルションシーラーを全面に塗り付ける。ただし、下地調整塗材Ｅで代用する場合は、省略することができる。

(c)

仕上塗材の製造所の仕様により下地調整塗材Ｃ－１又は下地調整塗材Ｅを全面に塗り付けて、平滑にする。ただし、外装薄塗材Ｓ仕上げの場合は、下地調整
塗材Ｃ－２を全面に塗り付けて、平滑にする。
(ｴ) 押出成形セメント板面の下地調整は、次による。
(a)

下地面の清掃を行う。

(b)

日本建築学会材料規格 JASS 18 M-201[反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系
反応硬化形合成樹脂シーラー]に基づく塗料を全面に塗り付ける。
なお、仕上塗材の製造所の仕様により、下塗材を JASS 18 M-201 に基づく塗料で代用することができる。

４．５．６
(1)

工法

外装薄塗材Ｓｉ及び可とう形外装薄塗材Ｓｉは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する水の量で均一になるように行う。ただし、溶剤系の下塗材の場合は、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一になるように行う。
(ｲ) 下塗りは、だれ、塗残しのないように均一に塗り付ける。
(ｳ) 主材塗りは、次による。

(2)

(a)

吹付けの場合、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、仕上塗材の製造所の指定する吹付け条件により吹き付ける。

(b)

ローラー塗りの場合、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定のローラーを用いて塗り付ける。

外装薄塗材Ｅ及び可とう形外装薄塗材Ｅは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(1)(ｱ)による。
(ｲ)

下塗りは、(1)(ｲ)による。

(ｳ) 主材塗りは、次による。
(a) 吹付けの場合は、(1)(ｳ)(a)による。
(b)(c)

ローラー塗りの場合は、(1)(ｳ)(b)による。
．．
．．
こて塗りの場合は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、所定のこてを用いて塗り付ける。

工程

既存塗膜等の除去、下地処理及び
下地調整

1

下塗材

外装薄塗材Ｅ（砂壁状・吹付け）工法例
塗料その他
日本ペイント
商品名
規格番号
規格名称
種類

所要量
(㎏/㎡)

塗り
回数

4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
外装薄塗材Ｅ
0.1
JIS A 6909―
Ⓙ水性透明シーラー
１
以上
下塗材
水道水 100%

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

7

2

主材

JIS A 6909

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（１液・水系）
外装薄塗材Ｅ
1.0
―
２
Ⓙリシン
以上
主材
水道水 5～8%＊JIS A6909 外装薄塗材Eの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）
・ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）
・一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）
外装薄塗材Ｅ（ゆず肌状、さざなみ状※・ローラー）工法例
工程

既存塗膜等の除去、下地処理及び
下地調整

塗料その他
規格番号
規格名称

種類

日本ペイント
商品名

所要量
(㎏/㎡)

4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）0.1Ⓙ水性透明シーラー
以上
水道水 100%（１液・水系）
外装薄塗材Ｅ
0.6
2 主材
JIS A 6909
―
ⒿリシンＲ
以上
主材
水道水 0～3%※当社の外装薄塗材Eローラー仕上げ用「リシンＲ」は砂壁状仕上げとなります。

1

下塗材

塗り
回数

JIS A 6909

外装薄塗材Ｅ
下塗材

―

１

２

＊JIS A 6909 外装薄塗材Eの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）
・ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）
・一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

8

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(3) 防水形外装薄塗材Ｅは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(1)(ｱ)による。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 増塗りは、出隅、入隅、目地部、開口部回り等に、はけ又はローラーにより、端部に段差のないように塗り付ける。
(ｴ) 主材塗りは、次による。
(a) 基層塗りは、だれ、ピンホール及び塗残しのないよう下地を覆うように均一に塗り付ける。
(b) 模様塗りは、次による。
① 吹付けの場合は、(1)(ｳ)(a)による。
② ローラー塗りの場合は、(1)(ｳ)(b)による。

工

程

規格
番号

防水形外装薄塗材Ｅ（凹凸状・吹付け）工法例
塗料その他
日本ペイント
商品名
規格名称
種類

所要量
(㎏/㎡)

塗り
回数

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整

4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）

1 下塗材

JIS A
6909

防水形外装薄塗材Ｅ
下塗材

2 増塗材

JIS A
6909

3 主材基層

4 主材模様―（１液・水系）
水性カチオンシーラー
透明
無希釈

0.1
以上

１

防水形外装薄塗材Ｅ
主材―（１液・水系）
ＤＡＮシリコンセラＳ※
水道水 5～10%

0.7
以上

１

JIS A
6909

防水形外装薄塗材Ｅ
主材―

ＤＡＮシリコンセラＳ※
水道水 5～10%

1.0
以上

１～２

JIS A
6909

防水形外装薄塗材Ｅ
主材―

ＤＡＮシリコンセラＳ※
水道水 5～10%

0.4
以上

１

※ＤＡＮシリコンセラＳは、JIS 規格品ではありません。
＊上記以外に下記の商品も使用可能です。
●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）
・ 水性カチオンシーラー（ホワイト）（１液・水系）
・ ウルトラシーラーⅢ（透明・ホワイト）（１液・水系）
・ 一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
・ ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）
・ 浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）
・ １液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）※新設の押出成形セメント板、ＧＲＣ板などの場合は、浸透性シーラー（新）、ファイン
浸透シーラー（透明・ホワイト）を使用してください。

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

9

工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
防水形外装薄塗材Ｅ（ゆず肌状、さざ波状・ローラー）工法例
塗料その他
日本ペイント
所要量 塗り規格
商品名(㎏/㎡) 回数
規格名称種類
番号4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）

1

下塗材

JIS A
6909

防水形外装薄塗材Ｅ
下塗材―（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー
透明
無希釈

2

増塗材

JIS A
6909

防水形外装薄塗材Ｅ
主材―（１液・水系）ⒿＤＡＮシリコンセラＲ
水道水 0～6%

0.7
以上

１

3

主材基層

JIS A
6909

防水形外装薄塗材Ｅ
主材―ⒿＤＡＮシリコンセラＲ
水道水 0～6%

1.0
以上

１～２

4

主材模様

JIS A
6909

防水形外装薄塗材Ｅ
主材―ⒿＤＡＮシリコンセラＲ
水道水 5～10%

0.4
以上

１

0.1
以上

１

＊JIS A 6909 防水形外装薄塗材の規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性カチオンシーラー（ホワイト）（１液・水系）ⒿウルトラシーラーⅢ（透明）（１液・水系）
・ウルトラシーラーⅢ（ホワイト）（１液・水系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）Ⓙ一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）※新設の押出成形セメント板、ＧＲＣ板などの場合は、浸透性シーラー（新）、ファイン
浸透シーラー（透明・ホワイト）を使用してください。
●主材ⒿＤＡＮフレッシュＲ（１液・水系）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

10公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(4) 外装薄塗材Ｓは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一になるように行う。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 主材塗りは、(1)(ｳ)(a)による。
(5) 外装厚塗材Ｃは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する水の量で均一になるように行う。
ただし、溶剤系の下塗材又は上塗材の場合は、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一になるように行う。
なお、練混ぜ量は、仕上塗材の製造所指定する可使時間内に使い終わる量とする。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 主材塗りは、次による。
(a) 吹付けの場合は、次による。
①

基層塗りと模様塗りの２回とする。

②

基層塗りは、だれ、ピンホール及び塗残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。

③ 模様塗りは、(1)(ｳ)(a)による。
④．．
凸部処理は、模様塗りの後に、見本塗板と同様の模様になるように、こて又はローラーにより押さえる。
．．
こて塗りの場合は、(2)(ｳ)(c)による。

(b)(ｴ) 上塗材を用いる場合は、上塗りは、２回塗りとし、色むら、だれ、光沢むら等が生じないように均一に、はけ、ローラー又はスプレーガンにより塗り付ける。
(6)

外装厚塗材Ｓｉ及び外装厚塗材Ｅは、次による。
(ｱ)

材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する水の量で均一になるように行う。ただし、溶剤系の下塗材又は上塗材の場合は、仕上塗材の製造所の指定する量の専用薄め液で均一になるように行う。

(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 主材塗りは、次による。
(a) 吹付けの場合は、(5)(ｳ)(a)による。
(b) ローラー塗りの場合は、(1)(ｳ)(b)による。
．．
(c) こて塗りの場合は、(2)(ｳ)(c)による。
(ｴ) 上塗りは、(5)(ｴ)による。

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

11公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(7) 複層塗材ＣＥ及び複層塗材ＲＥは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜ(a)

材料の練混ぜは、(5)(ｱ)による。

(b)

２液形上塗材は、薄める前に基剤と硬化剤を仕上塗材の製造所の指定の割合で混ぜ合わせる。

(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 主材塗りは、次による。
(a)
(b)
(ｴ)

工

上塗りは、次による。
(a) 上塗材がメタリックの場合の所要量は、0.4 ㎏/㎡以上とする。また、上塗りの工程を３回以上とし、第１回目はクリヤー又はメタリックと同系色のエナメ
ルを塗り付け、最上層はクリヤーとする。
(b) (a)以外の場合は、上塗りは、(5)(ｴ)による。

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整
1

吹付けの場合は、(5)(ｳ)(a)による。
ローラー塗りの場合は、(1)(ｳ)(b)による。

下塗材

2

主材基層

3

主材模様

4

凸部処理

複層塗材ＲＥ（凸部処理、凹凸状・吹付け）工法例
塗料その他
日本ペイント
所要量 塗り規格
商品名(㎏/㎡) 回数
規格名称種類
番号4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
JIS A 複層塗材ＲＥ0.1―１Ⓙ水性透明シーラー
6909 下塗材
以上
水道水 100％（１液・水系）
JIS A 複層塗材ＲＥⒿタイルラック―
6909 主材
１液ＥＰＯ－Ｓベース
水道水 1～3%Ⓙタイルラック
JIS A 複層塗材ＲＥ―
１液ＥＰＯ－Ｓベース
6909 主材
水道水 1～3%
プラスチックローラーに塗料用シンナーＡをつけて、主材模様吹き直後に凸部を押さえる。（凸部処理の場合のみ実施）

耐候形
1種

5

上塗材

JIS A
6909

複層塗材ＲＥ
上塗材
―

―

0.7
以上

１

0.8
以上

１

―

―

0.25
以上

２

(フッ素系・１液・水系)
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
水道水 5～10％(シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００Ⅲ水道水 5～10%(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)Ⓙタイルラック
水性トップつや一番
水道水 5～10%

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

12

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
＊JIS A 6909 複層塗材REの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）Ⓙ一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙデュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・２液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡ中塗」を塗装してください。）
・ファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）Ⓙファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

13

工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び
下地調整

規格番号

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
複層塗材ＲＥ（ゆず肌状・ローラー）工法例
塗料その他
所要
日本ペイント
塗り
量
商品名
回数
規格名称
種類
(㎏/㎡)

4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
0.1
1 下塗材
―
１
Ⓙ水性透明シーラー
以上
水道水 100％（１液・水系）
JIS A 複層塗材ＲＥ
1.0Ⓙタイルラック
2 主材―
１6909 主材
以上
１液ＥＰＯ－Ｓベース
水道水 2～6%(フッ素系・１液・水系)
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％
1種(シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 複層塗材ＲＥ
水道水 5～10%
0.25
3 上塗材
２
6909 上塗材
以上(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)Ⓙタイルラック―
水性トップつや一番
水道水 5～10%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
JIS A
6909

複層塗材ＲＥ
下塗材＊JIS A 6909 複層塗材REの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）Ⓙ一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙデュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・２液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡ中塗」を塗装してください。）
・ファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）Ⓙファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

14

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

15

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(8) 複層塗材Ｓｉ及び複層塗材Ｅは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(6)(ｱ)及び(7)(ｱ)(b)による。
(ｲ)

下塗りは、(1)(ｲ)による。

(ｳ)

主材塗りは、(7)(ｳ)による。

(ｴ) 上塗りは、(7)(ｴ)による。
複層塗材Ｓｉ（凸部処理、凹凸状・吹付け）工法例
塗料その他
工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び
下地調整

規格
番号

規格名称

種類

日本ペイント
商品名

所要量 塗り(㎏/㎡) 回数

4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）0.1
１Ⓙ水性透明シーラー
以上
水道水 100％Ⓙタイルラック
JIS A 複層塗材Ｓｉ
0.7
2 主材基層―１
シリカ－ＳベースⅡ
6909 主材
以上
水道水 0～3%Ⓙタイルラック
JIS A 複層塗材Ｓｉ
0.8
3 主材模様―１
シリカ－ＳベースⅡ
6909 主材
以上
水道水 0～3%
プラスチックローラーに塗料用シンナーＡをつけて、主材模様
4 凸部処理――吹き直後に凸部を押さえる。（凸部処理の場合のみ実施）(フッ素系・１液・水系)
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％
1種(シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 複層塗材Ｓｉ0.25
水道水 5～10%5 上塗材
２6909 上塗材
以上(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)Ⓙタイルラック―
水性トップつや一番
水道水 5～10%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
1 下塗材

JIS A
6909

複層塗材Ｓｉ
下塗材―＊JIS A 6909 複層塗材Siの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）
・浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）Ⓙ一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

16

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

17

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・デュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・２液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡ中塗」を塗装してください。）
・ファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・ファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）

工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整

規格
番号

複層塗材Ｓｉ（ゆず肌状・ローラー）工法例
塗料その他
日本ペイント
商品名
規格名称
種類

所要量 塗り(㎏/㎡) 回数

4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）0.1
１Ⓙ水性透明シーラー
以上
水道水 100％Ⓙタイルラック
JIS A 複層塗材Ｓｉ
1.0
2 主材基層―１
シリカ－ＳベースⅡ
6909 主材
以上
水道水 1～5%(フッ素系・１液・水系)
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％
1種(シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 複層塗材Ｓｉ0.25
水道水 5～10%3 上塗材
２6909 上塗材
以上(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)Ⓙタイルラック―
水性トップつや一番
水道水 5～10%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
1 下塗材＊JIS A 6909

JIS A
6909

複層塗材Ｓｉ
下塗材―

複層塗材Siの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

18

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）
・浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）Ⓙ一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・デュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・２液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡ中塗」を塗装してください。）
・ファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・ファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

19

工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び
下地調整

規格番号

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
複層塗材Ｅ（凸部処理、凹凸状・吹付け）工法例
塗料その他
日本ペイント
所要量 塗り
商品名
(㎏/㎡)
回数
規格名称
種類

4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）0.1
１Ⓙ水性透明シーラー
以上
水道水 100％（1液・水系）
JIS A 複層塗材Ｅ
0.7Ⓙタイルラック
2 主材基層
―
１
6909
主材
以上
ＥＭＡ－Ｓベース１００Ｋ
水道水 1～3%Ⓙタイルラック
JIS A 複層塗材Ｅ
0.8
3 主材模様―１
ＥＭＡ－Ｓベース１００Ｋ
6909
主材
以上
水道水 1～3%
プラスチックローラーに塗料用シンナーＡをつけて、主材模様
4 凸部処理――吹き直後に凸部を押さえる。（凸部処理の場合のみ実施）(フッ素系・１液・水系)
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％
1種(シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 複層塗材Ｅ0.25
水道水 5～10%
5 上塗材
２
6909
上塗材
以上
(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)Ⓙタイルラック―
水性トップつや一番
水道水 5～10%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
1

下塗材

JIS A
6909

複層塗材Ｅ
下塗材

―

＊JIS A 6909 複層塗材Eの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）Ⓙ一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

20

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書Ⓙデュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・２液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡ中塗」を塗装してください。）Ⓙファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）Ⓙファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）
複層塗材Ｅ（ゆず肌状・ローラー）工法例
塗料その他

工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び
下地調整

1 下塗材

2 主材

日本ペイント
所要量 塗り規格
商品名(㎏/㎡) 回数
規格名称種類
番号4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
JIS A 複層塗材Ｅ0.1Ⓙ水性透明シーラー―
１6909 下塗材
以上

JIS A
6909

複層塗材Ｅ
主材

―

耐候形
1種

3 上塗材

JIS A
6909

複層塗材Ｅ
上塗材
―

―

水道水 100％（1液・水系）Ⓙタイルラック
ＥＭＡ－Ｓベース１００Ｋ
水道水 1～3%(フッ素系・１液・水系)
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
水道水 5～10％(シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００Ⅲ水道水 5～10%(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)Ⓙタイルラック
水性トップつや一番
水道水 5～10%

1.0
以上

１

0.25
以上

２

※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
＊JIS A 6909 複層塗材REの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性ホワイトシーラー（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）（１液・水系）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

21

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）Ⓙ一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙデュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・２液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡ中塗」を塗装してください。）Ⓙファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）Ⓙファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）(9)

可とう形複層塗材ＣＥは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(7)(ｱ)による。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ) 主材塗りは、次による。
(a)

吹付けの場合は、次による。
① 基層塗りは、(3)(ｴ)(a)による。
② 模様塗りは、(1)(ｳ)(a)による。
③ 凸部処理は、(5)(ｳ)(a)④による。

(b) ローラー塗りの場合は、(1)(ｳ)(b)による。
(ｴ)

上塗りは、(7)(ｴ)(b)による。

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

22

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(10) 防水形複層塗材ＣＥ及び防水形複層塗材ＲＥは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(7)(ｱ)による。
(ｲ) 下塗りは、(1)(ｲ)による。
(ｳ)

増塗りは、(3)(ｳ)による。

(ｴ)

主材塗りは、次による。
(a) 基層塗りは、２回塗りとし、だれ、ピンホール及び塗残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。
(b) 模様塗りは、(3)(ｴ)(b)による。
(ｵ) 上塗りは、(7)(ｴ)(b)による。

工程

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整
1 下塗材

防水形複層塗材ＲＥ（凸部処理、凹凸状・吹付け）工法例
塗料その他
日本ペイント
所要量 塗り
規格
商品名
(㎏/㎡)
回数
規格名称
種類
番号
4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
JIS A 防水形複層塗材ＲＥ
0.1Ⓙ水性カチオンシーラー―
１6909 下塗材
以上
透明

2 増塗材

JIS A
6909

防水形複層塗材ＲＥ
主材―

3 主材基層JIS A
6909

防水形複層塗材ＲＥ
主材―

4 主材模様JIS A
6909

防水形複層塗材ＲＥ
主材

―

無希釈
（１液・水系）ⒿＤＡＮフィラーエポＳ
水道水 5～10%ⒿＤＡＮフィラーエポＳ
水道水 5～10%ⒿＤＡＮフィラー エポＳ
水道水 0～3%

0.9
以上

１

1.7
以上

２

0.9
以上

１

プラスチックローラーに塗料用シンナーＡをつけて、主材模様吹き――直後に凸部を押える。（凸部処理の場合のみ実施）（フッ素系・１液・水系）
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％1種 （シリコン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 防水形複層塗材ＲＥ
0.25
5 上塗材
２
水道水 5～10%6909 上塗材
以上（ウレタン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%（アクリル系・１液・水系）―ⒿＤＡＮタイル水性上塗
水道水 5～20%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
5 凸部処理＊JIS A 6909 防水形複層塗材REの規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

23

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性カチオンシーラー（ホワイト）（１液・水系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）
・ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）
・一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）※新設の押出成形セメント板、ＧＲＣ板などの場合は、浸透性シーラー（新）、ファイン
浸透シーラー（透明・ホワイト）を使用してください。
●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・デュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・２液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡソフト中塗」を塗装してください。）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）（１液ファインウレタンＵ１００弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

24

工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
防水形複層塗材ＲＥ（ゆず肌状・ローラー）工法例
塗料その他
日本ペイント
所要量 塗り
規格
商品名
(㎏/㎡)
回数
規格名称
種類
番号
4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
JIS A 防水形複層塗材ＲＥ
0.1Ⓙ水性カチオンシーラー
1 下塗材
―
１
6909
下塗材
以上
透明
無希釈
（１液・水系）
JIS A 防水形複層塗材ＲＥ
0.9
2 増塗材
―
１
ⒿＤＡＮフィラーエポ
6909
主材
以上
水道水 0～3%ⒿＤＡＮフィラーエポJIS A 防水形複層塗材ＲＥ
1.7
3 主材基層
―
２
水道水
6909
主材
以上
0～3%
JIS A 防水形複層塗材ＲＥ0.9ⒿＤＡＮフィラーエポ
4 主材模様
―
１
6909
主材
以上
水道水 0～3%（フッ素系・１液・水系）
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％1種 （シリコン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 防水形複層塗材ＲＥ
0.25
5 上塗材
２
水道水 5～10%
6909
上塗材
以上
（ウレタン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%（アクリル系・１液・水系）―ⒿＤＡＮタイル水性上塗
水道水 5～20%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

＊ＤＡＮフィラーエポをローラー（多孔質ローラー）で塗装すると、仕上げの形状は「さざ波状」になります。細目のローラーを使用したり、希釈率を調整することによりゆず肌状の仕上げ形状に近づけることはできますが、事前に仕上がりの確認を行ってください。
＊JIS A 6909 防水形複層塗材REの規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性カチオンシーラー（ホワイト）（１液・水系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）
・ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）
・一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
・１液ファインシーラー（１液・弱溶剤系）※新設の押出成形セメント板、ＧＲＣ板などの場合は、浸透性シーラー（新）、ファイン
浸透シーラー（透明・ホワイト）を使用してください。
●上塗材
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

25

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・デュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・２液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡソフト中塗」を塗装してください。）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）（１液ファインウレタンＵ１００弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

26

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
防水形複層塗材Ｅは、次による。

(11)(ｱ) 材料の練混ぜは、(8)(ｱ)による。
(ｲ)

下塗りは、(1)(ｲ)による。

(ｳ) 増塗りは、(3)(ｳ)による(ｴ) 主材塗りは、(10)(ｴ)による。
(ｵ) 上塗りは、(7)(ｴ)(b)による。

工程

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整
1 下塗材

防水形複層塗材Ｅ（凹凸状 凸部処理・吹付け）工法例
塗料その他
日本ペイント
所要量 塗り規格
商品名(㎏/㎡) 回数
規格名称種類
番号4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
JIS A 防水形複層塗材Ｅ0.1Ⓙ水性カチオンシーラー―
１6909 下塗材
以上
透明

無希釈（１液・水系）
JIS A 防水形複層塗材Ｅ
0.9ⒿＤＡＮタイル中塗
2 増塗材―
１6909 主材
以上
Ｓホワイト
水道水 5～8%ⒿＤＡＮタイル中塗
JIS A 防水形複層塗材Ｅ
1.7
3 主材基層―２
Ｓホワイト6909 主材
以上
水道水 5～8%
ＤＡＮタイル中塗
JIS A 防水形複層塗材Ｅ
0.9
4 主材模様―１
Ｓホワイト6909 主材
以上
水道水 1～3%
プラスチックローラーに塗料用シンナーＡをつけて、主材模様
5 凸部処理――吹き直後に凸部を押さえる。（凸部処理の場合のみ実施）（フッ素系・１液・水系）
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％
1種（シリコン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 防水形複層塗材Ｅ
0.25
6 上塗材
２
水道水 5～10%6909 上塗材
以上（ウレタン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%（アクリル系・１液・水系）―ⒿＤＡＮタイル水性上塗
水道水 5～20%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

＊JIS A 6909 防水形複層塗材Eの規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909合格仕様となります。）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

27

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性カチオンシーラー（ホワイト）（１液・水系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）Ⓙ一液浸透シーラー（１液・溶剤系）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・ファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・デュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・２液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡソフト中塗」を塗装してください。）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗り１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）
・ファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）
・弾性ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）（１液ファインウレタンＵ１００弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

28

工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書
防水形複層塗材Ｅ（ゆず肌状・ローラー）工法例
塗料その他
日本ペイント
所要量 塗り
規格
商品名
(㎏/㎡)
回数
規格名称
種類
番号
4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）

1 下塗材

JIS A
6909

防水形複層塗材Ｅ
下塗材

―

2 増塗材

JIS A
6909

防水形複層塗材Ｅ
主材―

3 主材基層JIS A
6909

防水形複層塗材Ｅ
主材―

4 主材模様JIS A
6909

防水形複層塗材Ｅ
主材

―

耐候形
1種

（１液・水系）Ⓙ水性カチオンシーラー
透明
無希釈（１液・水系）ⒿＤＡＮタイル中塗
Ｒホワイト
水道水 4～6%ⒿＤＡＮタイル中塗
Ｒホワイト
水道水 4～6%ⒿＤＡＮタイル中塗
Ｒホワイト
水道水 4～6%

0.1
以上

１

0.9
以上

１

1.7
以上

２

0.9
以上

１

（フッ素系・１液・水系）
オーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
水道水 5～10％（シリコン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 防水形複層塗材Ｅ
0.25
5 上塗材
２
水道水
5～10%
6909 上塗材
以上（ウレタン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%（アクリル系・１液・水系）―ⒿＤＡＮタイル水性上塗
水道水 5～20%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

＊ＤＡＮタイル中塗Ｒホワイトをローラー（多孔質ローラー）で塗装すると、仕上げの形状は「さざ波状」になります。細目のローラーを使用したり、希釈率を調整することによりゆず肌状の仕上げ形状に近づけることはできますが、事前に仕上がりの確認を行ってください。

＊JIS A 6909 防水形複層塗材Eの規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909合格仕様となります。）●下塗材（既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。）Ⓙ水性カチオンシーラー（ホワイト）（１液・水系）Ⓙファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（２液・弱溶剤系）Ⓙ浸透性シーラー（新）（２液・溶剤系）Ⓙ一液浸透シーラー（１液・溶剤系）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

29

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・ファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・デュフロン４ＦⅡフレッシュ（フッ素系・２液・溶剤系）（上塗材１回目塗りには、「デュフロン４ＦⅡソフト中塗」を塗装してください。）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗り１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・ファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）
・ファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）
・弾性ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）（１液ファインウレタンＵ１００弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

30

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(12) 可とう形改修塗材Ｅは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、仕上塗材の製造所の指定する水の量で均一に行う。ただし、溶剤系の上塗材の場合は、指定量の専用薄め液で均一に行う。
なお、２液形上塗材は、(7)(ｱ)(b)による。
(ｲ) 主材塗りは、(3)(ｴ)(b)による。
(ｳ) 上塗りは、(7)(ｴ)(b)による。

工程

既存塗膜等の除去、下地処理及び
下地調整
1

主材

可とう形改修塗材Ｅ（平たん状・ローラー）工法例
塗料その他
日本ペイント
所要量 塗り
規格
商品名
(㎏/㎡)
回数
規格名称
種類
番号
4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
JIS A 可とう形改修塗材Ｅ0.3―
１Ⓙパーフェクトフィラー
6909 主材
以上

水道水 3～8%(フッ素系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％1種 (シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 可とう形改修塗材Ｅ0.25
水道水 5～10%2 上塗材
２6909 上塗材
以上(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)
タイルラック―
水性トップつや一番
水道水 5～10%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
＊JIS A 6909 可とう形改修塗材Eの規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909合格仕様となります。）●主材Ⓙアンダーフィラー弾性エクセル（１液・水系）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）Ⓙファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 31

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）＊既存塗膜の状態や下地の種類等により、主材塗りに先立って下塗材（シーラー）が必要な場
合もあります。（水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）、ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）など）

工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び
下地調整

可とう形改修塗材Ｅ（さざ波状・ローラー）工法例
塗料その他
日本ペイント
規格
商品名
規格名称
種類
番号

所要量 塗り(㎏/㎡) 回数

4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
0.8
１Ⓙパーフェクトフィラー
以上
水道水 1～5%(フッ素系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％
1種(シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 可とう形改修塗材Ｅ
水道水 5～10%
0.25
2 上塗材
２
6909 上塗材
以上(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)
タイルラック―
水性トップつや一番
水道水 5～10%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
＊JIS A 6909 可とう形改修塗材Eの規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909合格仕様となります。）●主材Ⓙアンダーフィラー弾性エクセル（１液・水系）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）Ⓙファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）
1 主材

JIS A
6909

可とう形改修塗材Ｅ
主材―

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

32

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）＊既存塗膜の状態や下地の種類等により、主材塗りに先立って下塗材（シーラー）が必要な場
合もあります。（水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）、ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）など）

工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び
下地調整
1 主材

2 上塗材

可とう形改修塗材Ｅ（ゆず肌状・吹付け）工法例
塗料その他
日本ペイント
所要量 塗り規格
商品名(㎏/㎡) 回数
規格名称種類
番号4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
JIS A 可とう形改修塗材Ｅ
0.8―Ⓙパーフェクトフィラー
１6909 主材
以上
水道水 2～5%(フッ素系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％1種 (シリコン系・１液・水性)Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 可とう形改修塗材Ｅ
水道水 5～10%0.25
２6909 上塗材
以上(ウレタン系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ

水道水 5～10%(アクリル系・１液・水系)
タイルラック―
水性トップつや一番
水道水 5～10%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
＊JIS A 6909 可とう形改修塗材Eの規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909合格仕様となります。）●主材Ⓙアンダーフィラー弾性エクセル（１液・水系）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）Ⓙファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

33

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）
・１液ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・１液・弱溶剤系）＊既存塗膜の状態や下地の種類等により、主材塗りに先立って下塗材（シーラー）が必要な場
合もあります。（水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）、ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）など）

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

34

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(13) 可とう形改修塗材ＲＥ及び可とう形改修塗材ＣＥは、次による。
(ｱ) 材料の練混ぜは、(12)(ｱ)による。
なお、練混ぜ量は、仕上塗材の製造所の指定する可使時間内に使い終わる量とする。
(ｲ) 主材塗りは、(3)(ｴ)(b)による。
(ｳ) 上塗りは、(7)(ｴ)(b)による。
可とう形改修塗材ＲＥ（平たん状・ローラー）工法例
塗料その他
工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び
下地調整

規格
番号

規格名称

種類

日本ペイント
商品名

所要量 塗り(㎏/㎡) 回数

4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）（１液・水系）
0.3ⒿＤＡＮフィラー
1 主材
―
１
以上
リフレックス
水道水 3～6%(フッ素系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％1種 （シリコン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 可とう形改修塗材ＲＥ
0.25
2 上塗材
２
水道水 5～10%6909 上塗材
以上（ウレタン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%（アクリル系・１液・水系）―
ＤＡＮタイル水性上塗
水道水 5～20%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。
＊JIS A 6909 可とう形改修塗材REの規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909合格仕様となります。）●主材ⒿＤＡＮフィラーエポ（１液・水性）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）Ⓙファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）
JIS A
6909

可とう形改修塗材ＲＥ
主材

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

35

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書Ⓙ弾性ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）（主材がＤＡＮフィラーエポの場合）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）（主材がＤＡＮフィラーリフレックスの場合）＊既存塗膜の状態や下地の種類等により、主材塗りに先立って下塗材（シーラー）が必要な場
合もあります。
（水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）、ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）など）
可とう形改修塗材ＲＥ（さざ波状・ローラー）工法例
塗料その他
工

程

既存塗膜等の除去、下地処理及び
下地調整

1 主材

規格
番号

規格名称

種類

日本ペイント
商品名

所要量 塗り(㎏/㎡) 回数

4.5.4による。
既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ
外壁等の下地調整は、4.5.5による。
（コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板）
JIS A
6909

可とう形改修塗材ＲＥ
主材―（１液・水系）ⒿＤＡＮフィラー
リフレックス
水道水 0～3%

0.8
以上

１

(フッ素系・１液・水系)Ⓙオーデフレッシュ
Ｆ１００Ⅲ※
耐候形
水道水 5～10％1種 （シリコン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ
Ｓｉ１００ⅢJIS A 可とう形改修塗材ＲＥ
0.25
2 上塗材
２
水道水
5～10%
6909
上塗材
以上
（ウレタン系・１液・水系）Ⓙオーデフレッシュ―
Ｕ１００Ⅱ
水道水 5～10%（アクリル系・１液・水系）―
ＤＡＮタイル水性上塗
水道水 5～20%※オーデフレッシュＦ１００Ⅲの場合、上塗材１回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

＊JIS A 6909 可とう形改修塗材REの規格では、下記の商品も使用可能です。
（Ⓙマーク品の組合せが、JIS A 6909合格仕様となります。）●主材ⒿＤＡＮフィラーエポ（１液・水性）●上塗材
・パワーオーデフレッシュＦ（フッ素系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
・スーパーオーデフレッシュＦ（フッ素系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）Ⓙファイン４Ｆセラミック（フッ素系・２液・弱溶剤系）Ⓙファインフッソ（フッ素系・２液・弱溶剤系）
・パワーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・２液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）
Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

36

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書ⒿスーパーオーデフレッシュＳｉ（シリコン系・１液・水系）（上塗材１回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。）ⒿファインシリコンフレッシュⅡ（シリコン系・２液・弱溶剤系）ⒿファインＳｉ（シリコン系・２液・弱溶剤系）Ⓙ弾性ファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）（主材がＤＡＮフィラーエポの場合）ⒿファインウレタンＵ１００（ウレタン系・２液・弱溶剤系）（主材がＤＡＮフィラーリフレックスの場合）＊既存塗膜の状態や下地の種類等により、主材塗りに先立って下塗材（シーラー）が必要な場
合もあります。
（水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）、ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）など）

４．５．７

部分改修工法

部分改修工法は、次による。
(ｱ) 薄付け仕上塗材の場合は、4.5.6 の(1)から(4)までにより、既存部分との模様合わせを行い、全面に上塗補修材又は可とう形改修塗材を塗る。
(ｲ) 厚付け仕上塗材及び複層仕上塗材の場合は、4.5.6 の(5)から(9)までにより、下塗材及び主材で既存部分との模様合わせを行い、全面に上塗材又は可とう形改修塗材を塗る。
(ｳ) 防水形複層仕上塗材の場合は、4.5.6 の(10)及び(11)により、下塗材及び主材で既存部分との模様合わせを行い、全面に上塗材を塗る。

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved.

37